206 3  Rammelsberg, | | 
ee Be BE 
Graphit. .... 2,604 2,5194179, 820-2122: 
Kohlenstoff 0,201 0,373 2,46 0,967 
Kiesel..... 1,896 1,148: 026 - 0,972 
Phosphor .. 0,065 0,406 e 0,021 
Schwefel... 0,069 0,043 ? 0,008 
Arsenik.... — an: -35:15'30005 
Das Atomverhältniss dieser electronegativen Körper 
und des Eisens (Mangans) ist 
a a Zr 
DEZERTRIEN 
a 
4—1:135 
also nur in der von Gurlt selbst untersuchten Probe so, 
wie allgemein von ihm vorausgesetzt. Auch die Berech- 
nung anderweitiger guter Analysen grauen Roheisens lehrt, 
dass stets auf 1 At. Kohlenstoff (Kiesel, Phosphor) weit 
mehr als 8 At. Eisen kommen. 
Wir sehen also: weisses und graues Roheisen Br 
unter günstigen Umständen fähig, in bestimmten Formen 
zu krystallisiren; eine Einlagerung frei ausgeschiedenen 
Kohlenstoffs verhindert die Bildung der Krystalle oder 
die krystallinische Ausbildung der Masse nicht. Beide 
bestehen aus Kohleneisen, Kieseleisen und Phosphoreisen, 
deren Zusammensetzung nicht immer dieselbe, überhaupt 
im Einzelnen nicht zu ermitteln ist. Wenn aber die 
Zusammensetzung d. h. das Verhältniss der Bestandtheile 
in krystallisirten Körpern schwankend ist, ohne dass die 
‚Form sich ändert, so darf man den Grund sicherlich nur 
in der Isomorphie der Körper suchen, und eine solche 
dürfte beim Roheisen als einzig möglicke Erklärung seiner 
Constitution gelten. | 
Das Eisen, im reinen metallischen Zustande, kennt. 
*) Gurlt’s Angabe von 2,46 Proc. gebundenem Kohlenstoff er- - 
scheint nicht weniger problematisch, als die, dass nur raten 
von Phosphor vorhanden seien. 
3 
